E. CANDLOT — INDUSTRIE DES CHAUX HYDRAULIQUES ET DES CIMENTS EN FRANCE 3ir, 



(Je l'aiguille Vicat, qui est composée essentielle- 

 ment d'une lige cylindrique, dont la base, limée 

 carrément, présente une surface de 1 millimètre 

 carré et dont le poids total est de 30(» grammes. 

 On est convenu d'admeltro que la prise commence 

 à se produire quand l'aiguille ne peut plus traver- 

 ser complètement la pâte de chaux ou de ciment, 

 et qu'elle est complète, quand l'aiguille ne peut 

 plus pénétrer d'une manière appréciable dans cette 

 pâte. Pour faire l'essai, on gâche à consistance 

 plastique la chaux ou le ciment et on introduit la 

 pâte dans un récipient cylindrique de 0'",08 de dia- 

 mètre et de ()"',04 de hauteur. Ce récipient est con- 

 servé dans l'eau quand il s'agit des chaux et à 

 l'air si l'on essaie des ciments. 



Les chaux font prise en -M à 18 heures ou même 

 davantage selon qu'elles sont plus ou moinshydrau- 

 liques. Les ciments Portland prennent dans un 

 temps qui varie entre une heure et six à huit 

 heures; la prise des ciments prompts est de 3 à 

 10 minutes. 



L'essai de la densité apparente consiste à dé- 

 terminer le poids d'un litre du produit en poudre. 

 Celui-ci est introduit dans la mesure à l'aide d'un 

 entonnoir muni d'un tamis qui permet à la poudre 

 de tomber lentement et d'une manière uniforme 

 sans qu'elle puisse se tasser. Cet essai est utile 

 pour les chaux; il l'est moins pour les ciments, et, 

 dans tous les cas, il n'a de valeur que si l'on con- 

 naît la finesse de mouture du produit examiné, 

 celle-ci ayant une très grande influence sur la 

 densité apparente. 



La finesse de mouture se détermine en faisant 

 passer l'agglomérant à travers trois tamis ayant 

 l'espectivement 32'i. 900 et i.900 mailles par centi- 

 mètre carré; pour les chaux on remplace ce der- 

 nier tamis par un tamis de 2.023 mailles par 

 centimètre carré. La finesse de la poudre est con- 

 sidérée comme satisfaisante quand il ne reste 

 aucun résidu sur le tamis de 324 mailles ; les chaux 

 ne laissent généralement que 2 à 3 °/„ sur le tamis 

 de 900mailles et Ioà20°/osurceluide2.02omailles. 

 Les ciments ne sont pas aussi fins ; le résidu sur le 

 lamis de 900 mailles atteint o à 6 "/„ et 23 à 30 7o 

 sur celui de -'t. 900 mailles. Il faut faire une excep- 

 tion pour les ciments de laitier, qui sont extrême- 

 ment fins et ne laissent parfois que 10 "/„ de ré- 

 sidu sur le tamis de 4.900 mailles. 



Les essais de résistance se font sur les produits 

 gâchés en pâte pure ou sur des mortiers composés 

 d'une partie d'agglomérant pour trois de sable 

 normal, en poids. On place la pâte dans des moules 

 en forme de 8; quand elle a fait prise, on la retire 

 des moules et on conserve dans l'eau les briquettes 

 ainsi formées. Au bout de sept jours, on fait un 

 premier essai en rompant, à l'aide d'un appareil 



